3o3 



na , afskäres det emellan den decomponerade mas- 

 san och det stallet der kalium lag, på det vid 

 massans uttagande den ej må blifva orenad af den 

 koliga återstod, som kalium lemnat efter sig. Man 

 erhåller nu en svart-eller mörkt-rödbrun, sam- 

 manhängande, hård massa, som består afredu- 

 ceradt cerium, hvilket är insmält uti det chlor- 

 kalium, som bildats under operationen. Lägges en 

 bit härutaf uti vatten, så utvecklas vätgas, i bör- 

 jan ganska häftigt, sedermera mindre och detta 

 utan att vätskan derigenom får egenskapen att 

 reagera för alkali; cer-metallen decomponerar så- 

 ledes vatten och detta gör att det icke lyckats 

 att framställa den fri ifrån oxid, emedan man 

 måste använda något lösningsmedel för att bort- 

 taga det chlorkalium som uppkommit genom 

 decompositionen. Äfven uti vatten, som är af- 

 kjddt till o°, syrsätter sig ceren på dess bekost- 

 nad. Försöker man att i stället för vatten använ- 

 da spiritus af o,85 eg. v. för att utdraga chlor- 

 kalium, så sjTSättes ceren visserligen mindre 

 häftigt i spriten; men vä tgas-utveckling äger i al- 

 la fall rum och en stor del af metallen blir oxi- 

 derad, innan det i spriten svårlösliga saltet hun- 

 nit utdragas. Man använder i alla fall spiritus 

 med största förmån och aftvättningen bör ske 

 så fort som är möjligt, hvarefter filtrum pressas 

 emellan sugpapper och massan torkas i luft-tomt 

 rum. Det erhållna pulvret är nu cerium, blan- 

 dadt med en större eller mindre portion cero- 

 xidul , samt äfven basisk cerchlorur i fall det an- 

 vända saltet ej varit derifrån fritt. Pulvret har, 

 efter sin olika rikhet på cer, ifrån en mörk choco- 

 lad-brun färg till och med rosafärg. Vanligast 

 erhåller man det af samma utseende med silicium, 

 kanske något mörkare. Denna med oxidul blan- 



